Die Bau-Materialien des österreichischen Kaiserstaates auf der Pariser Ausstellung. 753 
Krammer zu Prag erfunden und für die k. k. österreichischen Staaten privilegirt 
worden; nähere Nachweisungen über dieselbe konnten nicht erlangt werden. 
b) Schwefelsäure. Sandri (Nr. 108) stellte Proben des Anhydrits 
(Vulpinits) und des Gypses von Lovere im Val Camonica aus. Der Anhydrit 
von Lovere ist sehr krystallinisch , bläulichgrau mit schwarzen Adern und nimmt 
einen sehr guten Schliff an; man benützt ihn, gleich dem Marmor, zu Tisch- 
platten und anderen Ziergeräthen. Der Gyps von Lovere ist körnig und nimmt 
keinen guten Schliff an, daher er auch für Ziergeräthe wenig brauchbar ist. 
Beide Gesteine brechen in mächtigen Lagern in der unteren Trias, in der Nähe 
von Porphyren, und werden zur Verfertigung von Ziergeräthen abgebaut. 
II. Künstliche Materialien. 
Prüfung der Materialien. Eine Commission J ) der XIV. Ausstellungs-Classe 
wurde mit der chemischen und mechanischen Prüfung der eingesendeten künstlichen 
Materialien beauftragt, welche in dem Laboratorium der „Ecole Imperiale des 
Ponts et Chaussees“ vorgenommen wurde. Diese Untersuchung erstreckte sich auf 
nachstehende Puncte: 1. chemische Zusammensetzung; 2. Gewicht; 3. Volums- 
veränderung; 4. Gewichtsvermehrung; 5. Erhärtung; 6. Widerstands-Fähigkeit. 
1. Chemische Beschaffenheit. Bei dieser handelte es sich weniger 
um eine genaue Analyse, als um eine allgemeine Kenntniss, um darüber der 
Beurtheilungs-Jury die nöthigen Aufschlüsse geben zu können. 
Zwei Gramme (27'43 Gran Wiener Apotheker-Gewicht) der zu prüfenden 
Substanz wurden im gepulverten Zustande mit Salzsäure behandelt. Die Kiesel- 
erde schied man durch Abdampfung der Lösung aus und merkte dabei jedesmal an, 
ob sie mit einem kleinen Antheile Sand, der bei dem Erhärten des Mörtels unthätig 
bleibt, gemengt war. — Aus der Lösung fällte man mittelst Ammoniaks die Thon- 
erde und das Eisenoxyd, wobei man — so viel als möglich — die gleichzeitige 
Fällung der Magnesia zu vei’hüten suchte. Die Thonerde wurde nicht von dem 
Eisenoxyd getrennt. Die Kalkerde fällte man mit kleesaurem Ammoniak und 
bestimmte ihre Menge im Zustande von ätzendem Kalk. — Die Magnesia schied 
man mittelst phosphorsauren Natrons und Ammoniaks aus. — Die quantitative 
Bestimmung der Alkalien — die übrigens nur in geringer Menge in den Kalken 
und Cementen Vorkommen — wurde wegen Kürze der zu diesen Untersuchungen 
bemessenen Zeit unterlassen. Die Schwefelsäure, die, an Kalkerde gebunden, 
mitunter im Verhältniss von mehreren Procenten in die Zusammensetzung der 
Cemente eingeht, wurde quantitativ bestimmt. Hierzu wurden 2 Gramme der zu 
analysirenden Substanz in einer Lösung von kohlensaurem Natron gekocht, die 
filtrirte alkalische Flüssigkeit mit Salzsäure gesättigt, die Schwefelsäure mittelst 
Chlor-Baryums ausgeschieden und ihre Menge aus dem Gewichte des gefällten 
schwefelsauren Barytes berechnet. — Der in den Kalken und Cementen vorhan- 
dene schwefelsaure Kalk rührt von den Kiesen her, welche sich in den Kalksteinen 
J ) Die Herren Leonce Reynaud, Gourlier, E. Trelat, Love und Delesse, mit 
Beihilfe der Herren Herve-Mangon und Brivet. 
